ii48 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



Etain et sélénium. — Comme dans le cas étudié précédemment, la température de la 

 solidification commençante croît d'abord très rapidement avec la masse de sélénium 

 ajouté à l'étain, puis elle continue à s'élever, mais plus lentement, dès que le rapport R 



70 80 90 lOO 



dépasse la valeur ki ; on a ainsi une portion de courbe abc absolument analogue 

 comme forme à la courbe A B C. Voici les coordonnées de quelques points de cette 

 courbe : 



Valeurs du rapport R, 

 1 ,6() 



3,o() 

 6,jo 

 ^9,8 



Teinpératuro Je solidification. 



632° 

 690° 

 750° 



se»" 



Le sélénium n'entrant en ébuUitlon que vers 605", il est facile d'avoir à l'état liquide 

 des mélanges contenant plus d'un atome de ce métallo'i'de pour un atome d'étain. La 

 température de solidification de ces mélanges diminue rapidement, alors qu'elle est égale 

 à 160° pour le protoséléniure Sn Se, elle n'est plus que de 65 ii" pour le mélange obtenu 

 en ajoutant un demi-atome de sélénium à ce composé. A l'état liquide, le composé qui 

 répondrait à la formule Sn- Se^ n'existe pas, car on lui trouve deux points de solidifica- 

 tion : 655° et 640°. Si l'on continue à faire croître la proportion de sélénium au delà de 

 un atome et demi pour un atome d'étain, on observe que la température de solidification 

 baisse lentement, elle est égale à 0',5° pour deux atomes de sélénium, à 6ao° pour 



